345 
» Depuis quinze ans, on à imaginé l'imprégnation 
par des substances minérales ; mais, pour avoir un bon 
résultat, il faut que le moyen soit facile et les matiè- 
res peu coûteuses et suffisamment insolubles pour ne 
point ressortir du bois comme elles y sont entrées, 
par l'action de l’eau. C’est pourquoi je conseille le 
moyen suivant : 
» Dans une dissolution d’un kilogramme de sul- 
fate de fer commun (vitriol vert) dans huit litres 
d’eau froide, faites tremper la portion de bois que vous 
voulez conserver pendant trois jours au moins par 
chaque centimètre d'épaisseur, puis laissez sécher Le 
bois à l'ombre. Cette première dissolution coûte 20 c. 
Lorsque le bois est sec, trempez-le de nouveau, et 
pendant le même temps proportionnel, dans une au- 
tre mixture composée de 800 gr. de chaux, 500 gr. 
de soufre et 250 gr. de colle de Paris ou de Flandre, 
bouillis dans 10 litres d’eau, et passée ensuite au trg- 
vers d'un linge: Cette seconde dissolution coûtera 
60 cet suflira pour imprégner 32 décim. cubes de 
bois ou 200 fiches d'échalas. On. accélérerait beau- 
coup l'opération en faisant chauffer le bois dans un 
four à pain immédiatement avant de le plonger dans 
chaque solution. 
Par ces procédés, il se forme dans l'épaisseur du 
bois un sulfure gélatineux de fer insoluble dans l'eau; 
et qui, comme l'ont prouvé de nombreuses expé- 
riences, prolonge indéfiniment la durée du bois. Tou- 
tefois, il reste coloré d’une manière désagréable pour 
celui qu’on destine à la menuiserie, c'est pourquoi il 
vaut mieux, dans ce cas, faire la première solution 
avec 300 gr. de deutochlorure de mercure et pour la 
seconde 500 grammes de colle de Paris ou de colle 
forte seule. 
